Ueber die mineralogische Zusammensetzung etc. 
307 
im folgenden mitgeteilten Beobachtungen als Magnesioferrit an- 
sprechen möchte. 
Die mikroskopische Untersuchung der Magnesitziegel im Diinn- 
schlift’ ergab folgendes : den Hauptanteil an der mineralogischen 
Zusammensetzung nimmt Periklas ein, zum Teil aus mehr oder 
weniger vollkommenen Kristalldurchschnitten , die die Formen 0 
= (111) und coOoo =(100) mitunter deutlich erkennen lassen, 
zum Teil aus Körnern von unregelmäßiger Gestalt bestehend. 
Die Bestimmung des Minerales als Periklas geschah auf Grund 
nachstehender Merkmale : 
1. der kristallographischen Begrenzung an vollkommenen 
Individuen; das Oktaeder waltet vor; die Würfelflächen machen 
sich nur durch schmale Abstumpfungen bemerkbar; 
2. der Isotropie und des hohen Brechungsquotienten, der durch 
ein sehr ausgeprägtes Kelief im Dünnschliff angedeutet wird. Bei 
Einbettung des Pulvers in Methylenjodid vom Brechungsindex 1,73 
verschwinden die Umrisse der einzelnen Individuen fast völlig, 
weshalb der Brechungsquotient des Minerals dieser Größe selu- 
nahe stehen muß. Nach E. Mallard beträgt aber der Brechungs- 
quotient an künstlichen Periklaskristallen für Li 1,7307, für 
Na 1,7364 und für TI 1,741 3 L Eine genauere Bestimmung konnte 
ich leider nicht durchführen, da mir entsprechende Hilfsmittel hier 
in Leoben nicht zur Verfügung stehen; 
3. der Farblosigkeit der Körner und Kristalldurchschnitte im 
Dünnschliff ; 
4. der Härte der Magnesitziegel, die an 6 beträgt, was mit 
der für Periklas angegebenen Härte übereinstimmt; 
5. des spezifischen Gewichtes der Ziegel, das auf pykno- 
metriscliem Wege bei 20° C mit 3,70 bestimmt wurde; die Dichte 
des natürlichen Periklases beträgt aber 3,642 — 3,647 1 2 . Die höhere 
Dichte der Ziegel ist auf den starken Eisengehalt zurückzuführen ; 
6. der starken alkalischen Keaktion des Ziegelpulvers nach 
dem Befeuchten mit Wasser. Nacli Dana 3 ist dieses Verhalten 
für Periklas charakteristisch; 
7. der Unschmelzbarkeit vor dem Lötrohre; 
8. der Auflöslichkeit in konzentrierter Salzsäure; 
9. der Silbernitratreaktion. Das Ziegelpulver fällt mit Silber- 
nitratlösung übergossen braunes Silberoxyd aus 4 . 
Aus allen diesen Merkmalen geht mit Sicherheit hervor, daß 
in dem beobachteten Mineral Periklas vorliegt. 
Die einzelnen Individuen, Körner sowohl als die wenig zalil- 
1 Vergl. H. Rosenbusch und E. A. Wülfing: Mikroskop. Physiogr. 
Bd. I, II. Hälfte, p. 10. 
2 Vergl. H. Rosenbusch und E. A. Wülfing : 1. c. 
3 Dana: System of mineralogy 1892, p. 207. 
4 H. Rosenbusch und E. A. Wülfing : 1. c. 
20 * 
